{ i644 ) 



de fondant que ce qu'il en faut pour que la couleur n'caille plus une cer- 

 taine paisseur, les minces restent mats et secs. Il est ensuite certains oxydes 

 qui, comme ceux de fer, disparaissent quand ils sont mls une certaine 

 quantit de fondant. 



'! J'espre que l'Acadmie me pardonnera d'tre entr dans ces dtails , 

 mais j'ai cru devoir les lui exposer, pour faire ressortir l'avantage de la cou- 

 leur dont je lui prsente la composition, et pour faire apprcier les services 

 qu'elle a d rendre l'art de la peinture vitrifiable lorsqu'elle parut avec 

 toutes les qualits qui en font l'une des plus importantes^et des plus difficiles 

 obtenir. 



En effet, cette couleur, connue Svres sous le n 47 1 jaune pour les 

 chairs , doit tre assez fusible pour augmenter la fusibilit de celles qui ne 

 brillent bien qu' une certaine paisseur ; elle doit se mlanger avec elles 

 en leur donnant du corps et en les attnuant sans les modifier autrement 

 que par le ton qu'elle porte elle-mme; elle doit enfin tre le plus ple possible. 



C'est la Manufacture royale de porcelaine de Svres, cette grande 

 cole des arts cramiques, que M. F. Robert, trs-habile peintre paysagiste, 

 la fit pour la premire fois vers 1816. En 1 821, elle fut porte au nombre des 

 couleurs composant l'assortiment de Svres et demande au chimiste. Ce ne 

 fut que plus tard que les fabricants de Paris parvinrent l'imiter en crant 

 leur jaune d'ivoire. Depuis iSaS, MM. P. et L. Robert, successivement chefs 

 de l'atelier de peinture sur verre, en approvisionnrent la manufacture con- 

 curremment avec M. Bunel , chimiste de cet tablissement. Mais les procds 

 qu'ils ont employs sont rests secrets jusqu'au moment o M. Brongniart 

 publia son important Trait des arts cramiques. 



Je dois l'obligeance de M. F. Robert d'avoir pu faire connatre l'ana- 

 lyse et la synthse de cette couleur. Un chantillon de celui qu'il fit en 1821, 

 et dont il a eu la bont de me remettre une quantit suffisante, m'a donn 

 la composition suivante : 



I. ir. Calcul. 



Silice <9>23 '9j4o '9'29 



Protoxyde de plomb. . . . 57,64 57,80 57,88 



Soude 3,08 2,g8 



Acide borique 7>09 6*, 66 



Peroxyde de fer 6, 1 2 -6,03 



Oxyde de zinc ^> 99 " 3, 00 



Acide antimonique .... 3,4i " 3,63 



Potasse 0,44 " o, 5i 



100,00 99>9^ 



